Hjælp af Fvalk al fremstille Natroolud af Krvolitlien. Nu var 

 Isen brudt; de techniske Journaler i Tydskland og Frankrig ud- 

 bredte denne uventede Nyhed; flere Chemikere beskjæftigede 

 sig med at underkaste Kryolithen en Undersøgelse fra dette 

 nye Synspunkt; men Ingen af dem havde vel nogen Anelse om, 

 at jeg paa den Tid allerede længe havde været paa det Rene 

 med Kryolithens Egenskaber og stod i Begreb med at indrette en 

 Fabrik til en Bearbeidelse af samme efter stor Maalestok. Endnu 

 mindre var Udlandet bekjendt med, at den saaledes vidt og 

 bredt omtalte Methode, Adskillelsen paa den vaade Vei, alt 

 længe i Danmark havde været erkjendt for upraktisk til større 

 techniske Øiemed. Ved en Flække af Forsøg, anstillede efter en 

 større Maalestok end sædvanligt er Tilfældet, havde jeg nemlig 

 fundet, at den eneste virkeligt praktiske Methode var Behand- 

 lingen af Kryolith paa den tørre Vei , nemlig en Glødning af 

 Kryolith med Kalksteen, hvorom jeg nedenfor nærmere skal ud- 

 tale mig, en Methode, som endnu ikke har fundet Veien til de 

 techniske Tidsskrifter. 



Jeg skal nu give en Oversigt over selve den fabrikmæssige 

 Behandling af Kryolithen og med nogle Ord omtale de Forhold, 

 under hvilke Mineralet foreflndes i Grønland. 



Den fabrikmæssige Behandling af Kryolithen gaaer nemlig 

 ud paa at fremstille Soda og svovlsuur Leerjord. I den Hen- 

 seende maa Mineralet gjennemgaae forskjellige Processer. 

 Kryolithen bliver først sønderslaaet, malet og sigtet, den fiin- 

 deelte Kryolith bliver dernæst blandet med ligeledes fiindeelt 

 Kalksteen i et Forhold, der afhænger af Kryolithens Reenhed 

 og i Gjennemsnit udgjør 1^ Gange Kryohthens Vægt. Blandingen 

 bliver derpaa underkastet et Par Timers Glødning i særegne 

 dertil construerede Ovne, der ere Flammeovne med combineret 

 directe og indirecte Opvarmning af Hærden, Ved denne Glød- 

 ning omsætte Kryolithens og Kalkens Bestanddele sig indbyrdes, 

 saaledes at man efter Glødningen i det Væsenlige har en Blan- 



l* 



